DEs ScirENCeEs. < 
fonte, dont la premiere avoit déja fouffert fon déchét; que 
j'eftime devroir être autour de ces deux gros ë sde for un 
oids de deux onces de compolition. 
IL n’eft pas étonnant qu'un mêlange de cuivre rouge & de 
zinc fouffre un fi grand déchet par la fonte , le zinc étant 
ar lui-même très-volatil ; puifque J'ai obfervé que le cuivre 
jaune dont la compofition eft faite avec la calamine , qui: eft 
beaucoup moins volatil que le zinc, ne laiffe pas de fouffrir 
par la fonte une diminution de deux gros fur un poids de deux 
onces de matiere. 
J'ai éprouvé de même le rhétal du S', la Croix, Ilen a: de 
deux fortes; l'un plus aigre , d’une couleur plus relevée , dont 
le grain eft (fin & tirant fur le gris brun; l’autre plus doux, 9 
d'une couleur pâle , verdätre; dont le EL, eft mat Ê d'un gris 
jaunûtre. 
: Ayant fondu chacun de ces deux Area à même feu, & 
les ayant laiflé fumer pour en enlever les fleurs , jai trouvé que 
le plus doux fur demi-once a perdu deux fcrupules feulement, 
& que le plus aigre a perdu un gros entier , paige qu’en effet 
il devoit être plus chargé de zinc. siul 
Nousavons déja vû quele cuivre jane, ce LS sail 
pareil poids de demi-once perd un demi-gros , & que le mé- 
tal du S'.le Blanc pers fur le même poids un gros & neuf 
à dix grains. Le. 
Ainf des deux rte pr S', la Croix. , le plus doux ne 
fouffre que douze grains de déchet plus que-le cuivre jaune; 
& le plus haur en couleur ne perd que neuf à dix grains moins 
que le métal du S”. le Blanc. 
Ce qui fait voir que l’aigreur & la beauté de ces fortes de 
métaux fattices viennent de ce que le zinc y eft contenu en 
plus grande proportion , & que la douceur & le ton pâle de 
couleur qu "on remarque ep. LE) 4 CE SEL du cuivre 
jaune qui s’y trouve en plu$£rañdé Proportion que le zinc. 
Il paroît par les EN ee que di rapportées ; qu'il faut 
employer au moins parties égales de zinc & de cuivre rouge 
pour avoir un beau métal de couleur dorée , afin qu’il refte aflez 
Mem. 1725. I 
